マルテンサイト系ステンレス鋼(マルテンサイトけいステンレスこう)とは、常温でマルテンサイトを主要な組織とする組成を持つ、ステンレス鋼の一種である。耐食性と合わせて高い強度と耐摩耗性を持ち、刃物、タービンのブレード、軸受などで使われる。マルテンサイト系ステンレス鋼とはステンレス鋼の金属組織別分類の一つで、他には「フェライト系ステンレス鋼」「オーステナイト系ステンレス鋼」「オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼」「析出硬化系ステンレス鋼」がある[1][2]。工業材料としてのマルテンサイト系ステンレス鋼は、1913年にイギリスのハリー・ブレアリーによって発明された[3][4]。鉄・クロム系2元状態図。フェライト相の存在領域。マルテンサイト系ステンレス鋼は、高温では、オーステナイト単一組織、またはオーステナイトを主とするフェライトとオーステナイトの2相組織となる組成を持っている[5]。その状態から急冷して焼入れを行うことによってオーステナイトがマルテンサイト変態を起こし、マルテンサイトが生成される[6]。その後、焼戻しを施して使用される[7]。以上含む鋼である[8][9]。含有されるクロムによってステンレス鋼の耐食性が実現される[10]。程度となっている[11]。マルテンサイト系ステンレス鋼の基本的な組成とされる[12]。ステンレス鋼の中でマルテンサイト系は、クロム含有量が比較的少なく炭素含有量が比較的多いという特徴を持つ組成となっている[12]。鉄・クロム系2元状態図を見ると、クロムの含有量が増えるに連れてオーステナイト組織領域は狭まり、最終的には消失する[5]。炭素の含有を増やすことで高温域でのオーステナイト組織領域が広がる[13]。マルテンサイトを得るために、マルテンサイト系ではクロム含有量を増やすのに応じて炭素含有量を増やす必要がある[14]。マルテンサイト系の分類として、低炭素・低クロム系、中炭素・中クロム系、高炭素・高クロム系というおおまかな括りで分類することもある[7]。フェライト系ステンレス鋼と同様に、低温で脆化する低温脆性の傾向を持つ[16]。[22]耐食性マルテンサイト系ステンレス鋼の耐食性の大小は熱処理に依存する[7]。上記のとおり焼入れ後に焼戻しを行って用いられるのが一般的であるが、焼戻しによりクロム炭化物が析出し、母相中の有効なクロムの含有量が低下する[23]。これにより、同程度のクロムを含むフェライト系ステンレス鋼やオーステナイト系ステンレス鋼と比較した場合、マルテンサイト系の耐食性は劣る[23]。焼入れ状態が耐食性が最もよく、焼なまし状態が最も劣る[7]。焼戻しをする場合も、高温焼戻し状態よりも低温焼戻し状態の方が耐食性がよい[24]。熱処理マルテンサイト系ステンレス鋼には熱処理の焼入れ焼戻しが施され、用いられるのが一般的である[25]。以上まで加熱し、組織全体を完全にオーステナイトにする[25]。保持して急冷する高温焼戻しがある[26]。前者は耐摩耗性を重視する場合に行われ、後者は靭性付与を重視する場合に行われる[27]。刃物用では低温焼戻しが施され、構造部材用では高温焼戻しが施されることが一般的である[7]。高クロムのマルテンサイト系ステンレス鋼は高耐食性を指向しているため、クロム炭化物析出を避けて低温焼戻しが施されることが多い[28]。マルテンサイト系ステンレス鋼には、フェライト系ステンレス鋼と同様に「475°C脆化」の可能性がある[29]。ために塑性加工や切削加工を行う場合は、マルテンサイト組織は加工しづらいため、まず焼なましを行った状態で加工を行うことが一般的である[31]。焼なまし状態のマルテンサイト系ステンレス鋼は、フェライト系ステンレス鋼や普通鋼と同じ程度の被削性となる[32]。加工後に焼入れならびに焼戻しが行われる[31]。溶接マルテンサイト系ステンレス鋼を溶接するときは、溶接割れの発生を防ぐために予熱することが重要である[33]。以下になったときに起こる低温割れと呼ばれるものである[34][35]。前述のとおりマルテンサイト系は高温からの急冷でマルテンサイト化して硬化するため、溶接熱影響部に靭性の低いマルテンサイト相が生成される[36][37]。溶接熱影響部に局部的な高炭素マルテンサイトが形成し、これが靭性を低下させる一因である[38]。被溶接物と同じ材料の溶接材料を用いる場合、溶接金属も同様にマルテンサイト化して硬化することになる[36][37]。これを防ぐために、マルテンサイト系ステンレス鋼を溶接するときは予熱することが重要である[33]。予熱することによって溶接部の冷却速度が遅くなり、急冷による硬化を抑えることができる[39]。上げて予熱し、溶接を行う[36]。溶接過程で含まれる拡散性水素も低温割れの原因となる[34]。拡散性水素による割れは、溶接後ある程度時間が経過して水素が拡散した後に発生するため遅れ割れと呼ばれる[40]。マルテンサイト系はフェイライト系ステンレス鋼と比較しても遅れ割れが起きやすい[40]。清浄などの対策が取られる[36]。溶接によって低下した靭性を回復するためには後熱処理が行われる[41]。まで加熱・温度保持して後熱処理を行う[42]。後熱処理は拡散性水素による遅れ割れの防止にも有効である[36]。ステンレス鋼の溶接では普通は母材と同じ成分の溶接材を用いる[43]。低温割れを避けるために焼入れ硬化性がないニオブを含ませた溶接棒を用いることや、靭性を高めるためにオーステナイト系ステンレス鋼の溶接材料を用いることもある[44]。用途例マルテンサイト系ステンレス鋼は、耐食性に加えて高い強度や耐摩耗性を持つ。これらの特性が要求される用途でマルテンサイト系ステンレス鋼は活用されている[45]。このニッケル含有量の少なさのためマルテンサイト系の材料コストはオーステナイト系と比較して低く抑えられ、これもマルテンサイト系利用上の長所の一つでもある[46]。具体的には、タービンブレード、ノズル、シャフト、ポンプ、軸受などの機械構造用部品にマルテンサイト系ステンレス鋼は適している[27]。オートバイでは、外見の良さも重要なことからディスクブレーキにローターにはステンレス鋼を使うことが主流となっている[47][48]。ローターには強い摩擦力が働き、摩耗が問題となるため、ローターの硬度がある程度以上高いことが望ましい[49]。ブレーキ時の摩擦熱が発生するため耐熱性が求められる[48]。バランスがいいマルテンサイト系ステンレス鋼製のローターが広く実用されている[50]。マルテンサイト系ステンレス鋼440Aを使用したナイフマルテンサイト系ステンレス鋼利用の最もよく知られている製品は刃物類である[51]。刃物用の素材にはステンレス鋼が使われるのが現在では一般的となっており、刃物用ステンレス鋼素材としてはマルテンサイト系が使われるのが一般的である[52]。包丁、テーブルナイフ、ハサミ、カミソリ、医療用メスでマルテンサイト系が使われている[53][51]。高い硬度が刃物には必要なため、高炭素のマルテンサイト系が低温焼戻しされて供される[54]。マルテンサイト系の刃物の切れ味をよくするには硬度の向上に加えて、結晶粒を微細化し、微小な炭化物を均一に分布させるのが有効とされる[55][51]。工業規格に規定されている鋼種のほか、素材メーカーが独自に成分設計して売り出している刃物用マルテンサイト系ステンレス鋼も存在する[55][56]。高い耐摩耗性が必要とされるプラスチックの射出成形用の金型としても使用される[24]。金型に耐食性を求める場合はマルテンサイト系ステンレス鋼がよく利用される[24]。具体的な種類としては、中炭素・中クロムの420系を中心にして使われており、高炭素・高クロムの440系なども使われる[24]。工業材料としてのマルテンサイト系ステンレス鋼は、1913年にイギリスのハリー・ブレアリーによって発明された[3][4]。マルテンサイト系自体の作製とその組成の研究は、フランスのレオン・ギレ(フランス語版)によって為された[57]。マルテンサイト系の最初の発見者としては、ギレの名が挙げられることもある[58]。伸びの値は、[18]によった。硬さ変換表[19]を基にロックウェルCスケール硬さに変換した値を示す。伸びの値は、[18]によった。硬さ変換表[21]を基にロックウェルCスケール硬さに変換した値を示す。2017年10月15日閲覧。2019年2月26日閲覧。2019年2月26日閲覧。2019年2月26日閲覧。2019年2月26日閲覧。2019年2月26日閲覧。2019年2月26日閲覧。2017年11月18日閲覧。複数個所に亘って参照したものを特に示す。2019年2月23日閲覧。